64 Karsten 



fallen, schon in rötlilicKbraime Kolile verwandelt werden , so dafs es 

 sckwer ist, sie abzuscheiden, oder sie ohne eine bereits erlittene Verän- 

 derim" zu eihalten. Hat der Gufsstahl durch Schmieden ein dichteres 

 Gefüge bekommen , so lafst sich die grajihitische Masse durch Salpeter- 

 säure gar nicht mehr darstellen, weil die Umänderung in röthlichbraune 

 Kohle schon vor der Abtrennung von der aufzulösenden Siahlmasse statt 

 findet. Die Flüssigkeit wird trübe, fast undurchsichtig, und bekommt 

 eine dunkelrothe Farbe mit einem Stich ins Violette. Auf dem Boden 

 des Autlöstin"S2efäfses setzt sich ein braunrothes Pulver ab , welclxes in 

 dem Verhälinifs an Menge zunimmt, als sich die Flüssigkeit durch Ruhe 

 klärt. Ein grofser Theil der Kohle bleibt aber aufgelöset und eriheilt 

 der Säure eine dimkelrothe Farbe. Wird der pulvrige Rückstand aufs 

 Filtrum genommen und ausgesüfst , so behalten die Aussüfswasser fast 

 ohne Atifliören eine bräunlichgelbe Farbe. Das Pulver hängt sehr fest 

 am Filirum und Acrbrennt, schon vor dem Rothglühen, mit Explosio- 

 nen. — Auch in verdünnter Salzsäure löset sich der gehämmerte Gufs- 

 stahl ungleich langsamer auf als der rohe Cementstahl. Die ziu'ückblei- 

 bende graphitische Masse ist daher mit schwarzbrauner Kohle siark ver- 

 unreinigt , so dafs es nicht möglich ist , sie rein , und ohne bereits eine 

 Zersetzitng erlitten zu haben, darzustellen. 



Der weiche, nicht gehärtete Rohsiahl, der daraus bereitete, lang- 

 sam erkaltete Gufsstahl , und das , durch anhaltendes Glühen , in graues 

 und weiches Roheisen umgeänderte weifse Roheisen, zeigen beim Auflösen 

 in Säuren ganz genati dieselben Erscheinungen , wie der aus Cementstahl 

 bereitete, langsam erkaltete und durch Hämmern zu einem dichteren Ge- 

 füge gebrachte Gufsstahl. Das Ablösen von Graphitblättchen ist kaum 

 noch bemerkbar, weil sie sogleich in die röthlichbratme Substanz umge- 

 ändert werden. 



Alle Arten von gehärtetem Stahl verhalten sich gegen die Säuren 

 auf gleiche Weise, und dies Verhallen ist von dem Grade der Härtung 

 abhänsia, welche der Stahl erhalten hatte. Je unvollkommener der Stahl 

 gehärtet ist, desto mehr nähern sich die Erscheinungen beim Auflösen 

 in Säuren, denen, welche der ungehärtete Stahl darbietet. Stalil welcher 

 den höchsten Grad von Härte erhalten hat, den er anzunehmen fähig 

 ist, löset sich in verdünnten Säuren aufserordenthch schwer und unge- 



